■;88 



LÉON GUILLET — L'ÉTAT ACTUEL DE LA MÉTALLOCUAPHIE MICROSCOPIQUE 



lière; aucune matière commerciale ne répond à ce 

 désidcralum. Il faut donc préparer soi-même les 

 produits dont on a besoin. Pour cela, la matière 

 choisie est broyée avec soin et mise en suspension 

 dans l'eau ; on laisse reposer un certain temps, qui 

 varie avec chaque produit, et l'on rejette les grains 

 grossiers qui se sont précipités, en siphonnant la 

 liqueur qui surnage. Celle-ci est abandonnée à elle- 

 même pendant une heure, deux heures, quatre 

 heures, etc., et à chaque fois on siphonne la 

 liqueur, tandis que l'on conserve précieusement 

 les précipités correspondants, lesquels sont évi- 

 demment d'autant plus fins que le nombre des 

 décantations est plus grand. Nous donnerons, avec 

 quelques détails, la préparation de l'alumine dont 

 nous nous servons ordinairement : 



On prend de l'alun ammoniacal que l'on calcine; 

 l'alumine ainsi obtenue est broyée au mortier pour 

 désagréger les grumeaux formés. On la lave à plu- 

 sieurs reprises avec de l'acide azotique au millième, 

 avec de l'eau distillée, et, à la fin, avec de l'eau 

 additionnée de 1 à 2 centimètres cubes d'ammo- 

 niaque par litre. Ces opérations ont pour but de 

 dissoudre les différents sels, notamment les car- 

 bonate et sulfate de chaux qui pourraient se préci- 

 piter avec l'alumine, et de neutraliser la liqueur, 

 qui pourrait contenir finalement un léger excès 

 d'acide azotique. 



Cela fait, l'alumine en suspension dans l'eau est 

 placée dans un récipient de 1 ou 2 litres, et on 

 laisse reposer pour venir décanter après un temps 

 convenable. 



M. Henry Le Chalelier conseille comme très 

 avantageux l'emploi de l'appareil suivant, qui 

 permet une séparation plus rapide : une pipette en 

 verre de 1 litre de capacité, 50 centimètres de hau- 

 teur et un diamètre approprié, se terminant par 

 une partie conique ayant une pente d'au moins 3/1, 

 qui empêche le dépôt de rester adhérent au verre, 

 et possédant une ouverture inférieure de 3 milli- 

 mètres de diamètre au maximum. On mastique 

 cette pipette sur un robinet à pointeau en cuivre, 

 qui porte une tubulure latérale pour l'aspiration. 

 Voici, d'après M. Henry Le Chatelier, le fonction- 

 nement de cet appareil : « Ayant ouvert le pointeau 

 et mis la tubulure latérale en communication avec 

 une trompe à vide ou un appareil d'aspiration 

 quelconque, on place la pointe de la pipette dans 

 une grande capsule en porcelaine renfermant le 

 mélange d'eau et d'alumine; on remplit ainsi la 

 pipette et on ferme le robinet quand elle est pleine. 

 On détache la communicalion avec la trompe et 

 l'on abandonne au repos. Les parties les plus 

 lourdes d'alumine tombent au fond. Pour les éva- 

 cuer, il suffit d'ouvrir très légèrement le pointeau, 

 de façon à laisser au début couler une goutte en 



10 ou 23 secondes. Bien entendu, on ne doit pas lais- i 

 ser le robinet pointeau constamment ouvert. On j 

 l'ouvre seulement de temps en temps, pour faire I 

 écouler le dépôt que l'on voit très nettement se for- ' 

 mer dans la partie conique inférieure de la pipette. » i 



On rejette le dépôt qui s'est formé dans le pre- j 

 mier quart d'heure et qui contient tous les grains j 

 grossiers; on décante ensuite après deux heures, j 

 quatre heures, et l'on met de côté le liquide qui j 

 surnage à ce moment. i 



L'alumine de deux heures ne peut êlre utilisée ' 

 que pour les premières passes de polissage ; l'alu- j 

 mine de quatre heures permet très bien d'obtenir 

 un très bon polissage sur des métaux assez durs, i 

 tels que les aciers; pour des alliages plus mous, 

 comme les laitons, les alliages d'aluminium, il est | 

 nécessaire d'utiliser le liquide qui surnage après le j 

 dépôt de quatre heures et qu'il est inutile de sec- ' 

 tionner. ! 



Nous verrons un peu plus loin comment on uti- 

 lise les produits ainsi préparés. A la place d'alu- 

 mine, on peut traiter de la même façon l'oxyde de 

 chrome provenant de la calcination du bichromate 

 d'ammonium, l'oxyde de fer préparé en calcinant à 

 l'air l'oxalate de fer. 



Pour préparer Témeri et la potée, M. Henry Le 

 Chatelier opère de la façon suivante : 



L'émeri 2 minutes du commerce est tamisé entre 

 les tamis 130 et 200 ; on recueille donc les grains ' 

 qui traversent le tamis de loO et sont refusés par le 

 tamis 200. 



Pour la polée, on prend le produit le plus fin du 

 commerce (60 à 120), on le lave au moyen d'un 

 courant d'eau ascendant, se déplaçant avec une 

 vitesse de 1 millimètre environ par seconde. On 

 recueille toutes les portions entraînées par le cou- 

 rant. 



Pour rendre pratique celte opération, M. H. Le 

 Chatelier utilise l'appareil suivant, qu'il a décrit au 

 Congrès de Liège (lig. 1) : 



Un tube en verre A, de'iO centimètres de hauteur 

 et 50 millimètres de diamètre, est fermé à ses deux 

 extrémités par des bouchons en liège a et h. Le bou- 

 chon inférieur est traversé par un petit entonnoir 

 en verre B, dont la queue sort à l'extérieur et dont 

 la partie évasée entre dans le tube avec un jeu de 

 quelques millimètres. Il est fermé à la partie supé- j 

 rieure par une toile métallique. L'eau est amenée I 

 au moyen d'un caoutchouc C par cet entonnoir, et la 

 toile mélallique divise le courant d'eau de façon à j 

 obtenir dès le début une vitesse à peu près unifor- i 

 me. A une petite hauteur au-dessus de cet enton- | 

 noir est placé un double cône en clinquant D E, j 

 présentant la disposition suivante : j 



Ou prépare un cône complet en clinquant dont j 

 la hauteur soit à peu près égale à trois fois la base, ' 



